—_— 4 
1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 53 
— Besondere Alkalibestimmungen wurden nicht ausgeführt; Erfahrung hat aber gelehrt, 
dass die schwedischen Hochofenschlacken (aus Alkali-freien Erzen) bei Holzkohlenbetrieb 
in der Regel 0.25 °/, Alkali führen; ein minimaler Fehler spielt für uns keine Rolle, — 
Die Schwefelbestimmung wurde nur in No. 69a vorgenommen; zufolge mikroskopischer 
Untersuchung führen die ausgeschiedenen Krystalle beinahe genau so viel Sulphid wie die 
ganze Schlacke, Das Monosulphid besteht in der That aus (Ca,m)S, jedoch mit einer 
ganz unwesentlichen Manganmenge; es ist nur als CaS berechnet; die zwei S-Bestimmungen 
ergaben bezw. 0,165 und 0.175 % S, — Die Analyse No, 69b wurde von den in den 
Drusenräumen frei ausgeschiedenen und mit einer Pincette abgebrochenen Krystallen, von 
Breite bis 10 mm. und Dicke etwa 0.5 mm,, ausgeführt; es gelang nicht, diese Krystalle 
absolut rein zu erhalten, indem sie nach Ermessen mit etwa 3°/, Glas, nebst ein ganz 
wenig Sulphid vermischt sind; diese Verunreinigung beeinflusst jedoch die Berechnung der 
Formel nur ganz wenig, indem das Glas, zufolge der nahen Übereinstimmung der ganzen 
Schmelzmasse und der ausgeschiedenen Krystalle, nur ganz wenig von der Zusammensetzung 
der Krystalle abweichen mag. Zu den drei Analysen der Krystalle wurden bezw, 1,25, 1.3 
und 1,7 gr. eingewogen, 
Aus meiner Arbeit »Mineralbildung in Schmelzmassen« (1892, S. 142) 
entnehmen wir die folgenden zwei Analysen, No. 73a von der ganzen 
Schlacke und 73b von den in derselben ausgeschiedenen Äkermanit- 
krystallen. 
Hochofenschlacke von Sandviken, 1885, Schweden. 
Zusammensetzung Zusammensetzung 
der ganzen des auskrystallisierten 
Schmelzmasse. Akermanits. 
No. 73 a. | No. 73b. 
00 PE 42.44 43.17 
Meter 4.38 3.43 
GS NL a. 0.30 Spur 
NEG SG 9.21 5.85 
10) 1 Le 28.37 37.89 
LO! NG 11.87 (ca. 9?) 
INGO! or (0.25) (0.25) 
Cis 2 Nile ar tu 1.89 (Etwas) 
Summa 98.67 
Aedeerad . . … . 1.32 
Beide Analysen sind von C. Damm ausgefihrt worden, — Die ausgepflückten Âker- 
manitkrystalle enthielten ein Paar Prozent Verunreinigungen von Glas und Sulphid. Zu 
der Analyse der Krystalle (No. 73 b) konnte nur ca. 0,5 gr. Substanz benutzt werden; teils 
den Stoff, ohne die Einwägung zu kennen. — Jede Analyse ist Mittel aus zwei, bezw. 
drei gut übereinstimmenden Bestimmungen: 
No. 69 a No, 69b 
Si0, . . . . 45.60 45.30 44.28 44.27 44.07 
Og 67004605 423 14,25 
